Co/Pt 磁性膜の Pt 層に誘起された磁気モーメントと
その異方性
鈴木基寛
村岡裕明

財団法人高輝度光科学研究センター
東北大学電気通信研究所〒6795198 兵庫県佐用郡三日月町光都 111〒9808577 宮城県仙台市青葉区片平 211

要旨

Co 膜上に積まれた数原子層の Pt 膜の磁性を，X 線磁気円二色性（XMCD）測定によって調べた。Pt 膜に誘起された
磁気モーメントの90は，Co 膜との界面から 4 原子層の範囲に存在することがわかった。Co に隣接する Pt は一原子あたり0.66 mB の大きな磁気モーメントをもっており，そのうち軌道成分は14であった。界面から 2 原子層以内では磁気双極子モーメントの異方性がみられたが，軌道磁気モーメントについては有意な異方性は観測されなかった。界面近傍でのこのような Pt の磁性が，積層磁気記録媒体の特性に与える効果について考察する。

.

に 誘 起 さ れ た 磁 気 モ ー メ ン ト を XMCD に よ り 測 定 しはじめに
ハードディスクに代表される情報記録媒体では，磁気記

た8,9)。積層構造をもつ磁気記録媒体における，Pt の磁性

録密度の増加が非常に早いペースで進んでおり，最近ではを観測することを目的としている。 XMCD の元素選択性

研究レベルで150 Gbit /in.2 の高い密度を実現している1)。

を活用することで Co の大きな磁化は測定にかからず，わ

そこでは 1 ビットの記録面積は 65 nm 四方に相当する。

ずか 1 原子層の Pt の磁気モーメントに対して十分な感度

今後さらなる高密度化や垂直磁気記録方式への移行が進むが得られた。実験では，同一の Co 層をもち，Pt 層の厚さにつれて，記録ビット面積や媒体の磁性粒をますます小さだけが異なる 4 種類の試料について，XMCD の膜厚依存

くしていく必要がある。このとき特に重要な性能指標が，性を調べた。さらに，膜面に対して磁化が垂直な場合と，記録ビットの熱緩和効果による減磁である。記録ビット面

ほぼ平行な場合のふたつの実験配置を用いて，XMCD の積が小さくなればなるほど熱緩和の効果は顕著になるた Pt 5d 電子
角度依存性を測定した。これらの結果から，

め，それに打ち勝つだけの大きな磁気異方性をもつ材料を 磁気のもつスピン，および軌道磁気モーメントの値，

いかにして開発するかが超大容量ハードディスク実現の鍵 磁気モーメントの膜厚方向の分布
モーメントの異方性，

となる。

―Co 界面からの距離に対する変化―を決定した。

この要求を満たすために様々な材料が検討されているが， Pt を含んだ系では高い磁気異方性や熱減磁特性が得.

Co/Pt 二層膜試料られることがわかってきた。たとえば，Co/Pt 積層型高磁Co / Pt ( x nm ) 試料の積層膜構造を， Fig. 1 に模式的に

気異方性媒体2)はサブナノメートルの膜厚制御により作製示す。ガラス基板に，シード層として Ti を 10 nm 成膜しされる人工格子であり， 8 × 106 erg / cm3 に達する大きなた上に Co を約15 nm 堆積させ，その上に厚さを変えた Pt

垂直異方性によって記録ビットの熱的安定性を確保でき層を成膜した。いずれも DC マグネトロンスパッタを用いる。また，同じく垂直磁気記録媒体として開発が進められた。Pt 膜厚は，x＝0.15, 0.5, 1, 2 nm の 4 種類である。成ている CoCrPt グラニュラー膜では，磁性膜表面を厚さ 1

nm 程度の Pt で被覆することにより，熱減磁特性が改善される3)。さらに，積層構造を持たない通常の CoCr 系の合金でも Pt 添加による磁気異方性の増加が顕著であり，Pt はほぼ全てのハードディスクに用いられる重要な元素となっている。

Pt 原子はバルク（単体）の状態では常磁性だが，Co な
どの強磁性原子に近接することで，強い磁気分極を示す。
これは，Pt 原子のもつ大きな Stoner 因子によるものである。このような Pt の振る舞いを，X 線磁気円二色性（X-ray magnetic circular dichroism: XMCD）測定によって明らかにすることができる47)。
本研究では， Co /Pt 二層膜を試料とし，その表面 Pt 層

Figure 1.

Structure of Co/Pt bilayer ˆlms.

July 2004 Vol.17 No.4 ● 201(C) 2004 The Japanese Society for Synchrotron Radiation Research膜速度から割り出したスパッタ放電時間を制御して所定の膜厚に作製した。界面での拡散を抑えるため，成膜温度は

.

XMCD 実験

この一連の Pt 膜厚の試料に対して，Pt L2, 3 吸収端でのXMCD 測定を蛍光法により行った。ビームラインは SPr-

室温とした。

Table 1 に試料の諸元を示す。 Pt 層の厚さは X 線吸収

ing-8 の BL39XU10) を使用 した。 Fig. 3 に実験配 置を示

スペクトル（ XAS ）のエッジジャンプからも見積り，そす。試料の磁化方向と X 線の入射方向の関係が異なる，の値は成膜時間による値とよく一致した。 X 線回折測定（ a ），（ b )二種類の配置での測定を行った。この二つの配から， Co 層の c 軸がほぼ膜面に対して垂直に向いている

置で得られる XMCD の違いから，Pt の磁気異方性に関すことがわかった。c 軸の角度分散は Du50（＝ロッキング曲

る情報を得ることができる1114)。

である。
線の半値幅（FWHM ））で与えられ，およそ 10 °蛍光法での XMCD 測定では，試料に右回り，または左Pt の回折ピークは膜厚 x ＝ 2 nm の試料でわずかに観測さ回りの円偏光 X 線を入射し，円偏光の向きに応じた試料

れたが，それより薄い試料では明瞭なピークは得られなかからの蛍光 X 線強度の差分った。

Fig. 2 は，参照試料として用意した Co 膜のみの磁化曲

XMCD: DI ( E )＝I (－)( E )－I (＋)( E )(1)線である。測定には振動試料型磁束計（VSM ）を用い，最大印加磁場は30 kOe とした。Pt を被覆した試料でもヒを， X 線エネルギー E の関数として測定する。ここで，ステリシスの形状，保磁力ともに同等な結果が得られた

I (－)(E) は，光子の角運動量ベクトルと磁場ベクトルが反が，いずれの試料も垂直磁気異方性は示さなかった。得ら平行のときの蛍光 X 線強度， I (＋) ( E ) は平行のときの蛍れたヒステリシス曲線からは，保磁力が極めて小さく（～

光 X 線強度を表す。また，偏光に依存しない X 線吸収ス

30 Oe ），膜面内で強く交換結合した磁壁移動型の磁化機

ペクトル（XAS）を構を持つことが推定される。また，垂直方向に磁場をかけた場合には，4 pM に相当する強い反磁界のために，膜をXAS: I( E )＝[I (－)( E )＋I (＋)( E )]/2

(2 )飽和磁化させるには 2 T 程度の外部磁界が必要なことがわかる。

と定義する。
試料には電磁石で発生した 20 kOe の磁場を印加した。

Fig. 2 に示したように，この大きさの磁場で膜の磁化を面内方向，面直方向ともに飽和させることができる。（a )Table 1. Characteristics of Co/Pt bilayer ˆlms. The Du50 denotes
the angular dispersion of the c-axis, which is determined by the full
width at the half maxima of the x-ray rocking curve proˆleをなす。いま，膜の法線と磁場とのでは膜面と磁場が 90°である。以後，この配置をなす角を a とすると， a ＝ 0 °であり，この配置をH⊥ と呼ぶ。また，（ b )では a ＝ 84 °H∥ と呼ぶ。両配置とも，X 線と磁場は平行である。

Pt thickness (nm )Co thickness (nm ))Du50 of Co (°

0.15

14.3

13.4

円偏光の生成とヘリシティの切り替えには，ダイヤモン

0.5
1.0

15.1
15.0

9.5
10.8

ケースで用いた。試料位置で得られる円偏光度は 90 以

2.0

14.6

9.0

ド移相子（厚さ2.7 mm ，面方位(001 ））を220 透過ラウエ上であった。

Figure 2. Magnetization curves of a Co ˆlm of 15 nm thickness, measured using a vibrating sample magnetometer withan external ˆeld (a) parallel and (b) perpendicular to the ˆlm plane.

202 ● July 2004 Vol.17 No.4

トピックス ■ Co/Pt 磁性膜の Pt 層に誘起された磁気モーメントとその異方性) and (b) H ∥ (a＝84°)
Figure 3. Setup scheme of X-ray magnetic circular dichroism measurement in (a) H⊥ (a＝0°conˆgurations.

今回の XMCD 測定では，数原子層の Pt からの微弱な蛍光 X 線を高い精度で検出する必要がある。そのためには，基板からの弾性散乱や Co からの蛍光 X 線の影響を避けることが重要である。そこで，蛍光 X 線強度の検出にはシリコンドリフト検出器を用いた。この検出器は 105

cps 台の高い計数率での測定が可能で，しかも 300 eV 程度のエネルギー分解能を持っている。そのため，基板からの弾性散乱による大きなバックグラウンドとそれに比べて一桁以上強度の弱い Pt からの蛍光 X 線が同時に検出器に入る状況でも，検出器が飽和することがなく，目的の Pt

La, Lb 蛍光線を弾性散乱からうまく分離することができ）た。また，検出器の位置を膜面に対して浅い角度（～3°で見込むことにより，基板からの弾性散乱強度を減らした。こうした工夫により，バックグラウンドに対する信号強度比を改善した。
.

結果と考察

Figure 4. X-ray magnetic circular dichroism (top) and X-ray absorption spectra (bottom) of Co/Pt (x nm ) bilayers, measured at
the Pt L2, 3 edges using H ⊥ conˆguration.

. XMCD スペクトル

Fig. 4 に， Co / Pt （ x nm ）試料の Pt L3, L2 吸収端でのXMCD スペクトルを示す。L3 端では Pt の 2p3/2 内殻準位から 5d バンドへの双極子遷移による X 線吸収を観測してロットしてある。
図 の よ う に 明 瞭 な XMCD ス ペ ク ト ル が 得 ら れ た 。

おり， L2 端では 2p1/2 準位から同じく 5d バンドへの遷移

XMCD スペクトルの符号は，L3 端で負，L2 端で正となっを見ている。図に示したのは，膜面に垂直に磁場をかけている。このことから，たしかに Pt が磁化を持っておた， H⊥ 配置での結果である。図の下半分に示した XASり，その向きは外部磁場や Co の磁化方向と平行であるこスペクトルのエッジジャンプは， L3 端で 2.07 ， L2 端でと が わ か る 。 L3, L2 端 と も ， Pt の 膜 厚 x が 小 さ い ほ ど

1.00という値に規格化した。このエッジジャンプの強度比

XMCD 信号が大きい。これは， Co との界面近くに Pt の

（ branching ratio ）は，今回の試料についての実験値であ磁化が集中していることを示唆している。一方， XMCDる。この値を求めるにあたり，入射光強度モニターとしてスペクトルの形状は Pt 膜厚に対して変化していない。

使ったイオンチェンバーの感度， SDD 検出器の検出効率

XAS スペクトルの形状については，Pt 膜厚に対する変化や数え落とし， X 線の光路にある空気およびアッテネーが見られた。 Pt 膜厚が薄くなるにつれて，吸収端上のターの吸収に対する補正を厳密に行った。もちろん，検出

white line ピーク（L3 端11.562 keV, L2 端13.272 keV）

器と試料位置の再現性にも気を配った。 XMCD の強度の強度がやや減っている。また，振動構造の振幅が小さくは，このようにして決めた XAS に対する相対値としてプなっている。

July 2004 Vol.17 No.4 ● 203

あり，次式で表される16)。

－

2 DA L ＋ DA L
1
＝
morb
At
nh mB
3

(3 )

－

DAL －2DAL
1＝(mspin－7mT)
At
nh mB

(4)

3

3

2

2

ここに， At＝∫L3I (E )dE＋∫L2I (E )dE は L3 端と L2 端における XAS の積分強度の和を表し， DAL ＝∫L3DI ( E ) dE ，
3

DAL ＝∫L2DI ( E ) dE は ， そ れ ぞ れ ， L3 端 と L2 端 で の
2

XMCD の積分強度である。nh は基底状態における d バンド（ここでは Pt 5d バンド）のホール数であり，mB はボー
ア磁子である。したがって，式( 3 ），（ 4 )の左辺を素直に計算すると，d ホール 1 個あたりの磁気モーメントをボー
ア磁子単位で測った値に相当する無次元数が得られる。
スペクトルの積分は，偏光に依存するスペクトル構造に対してのみ行うことに注意する。まず，L3，（white line）

L2 吸収端での XMCD スペクトルのピークを Lorentz 関数で近似し，その面積をもって DAL , DAL とした。つぎに，
3Figure 5. Comparison of Pt L2, 3 X-ray magnetic circular dichroism spectra of Co/Pt (x nm) bilayers between H ⊥ (red) and H∥(blue) conˆgurations.

2

At を 見 積 も る に あ た っ て ， XAS ス ペ ク ト ル を ， whiteline （ Lorentz 関数） とステ ップ状の バック グラウ ンド（ arctan 関数）に分離した。このとき， white line ピーク
は XMCD のピークと相似形になると仮定し， Lorentz 関

つぎに，XMCD 強度の値に注目すると，最も Pt 膜厚が数が同じ幅，同じ中心エネルギーを持つという条件も加味

薄い x ＝ 0.15 nm の試料では， XMCD 強度は XAS のエッ

して，それぞれの関数のパラメータを決定した。このスペジジャンプの実に 22 に相当する。これは，これまで報クトルのフィッテングに伴う誤差が， sum rule で求めた

告されている Pt の XMCD の中ではずばぬけて大きい信磁気モーメントに含まれる最大の誤差要素となる。その誤号である。たとえば， 3d 遷移金属Pt 合金57) や， Co / Pt

差はおよそ±0.005 mB/hole であった。

多層膜4) あるいは Ni / Pt 多層膜15) のどの XMCD よりも大きい。このことから，今回の試料では，Co との界面近くの Pt 原子が相当に大きな磁気モーメントを持つと考えら
れる。

4.3

Pt の磁気モーメント

Fig. 6 に， Pt の磁気モーメントの膜厚に対する変化を示す。Fig. 6(a)は式(4)から求めた mspin7mT であり，スFig. 5 に， H⊥ 配置と H∥ 配置での XMCD スペクトル

ピン磁気モーメントと磁気双極子モーメントの項を含んでの比較を示す。 Pt 膜厚に対する依存性は両配置とも一致いる。 Fig. 6 ( b )は式( 3 )から求めた軌道磁気モーメント

して おり， x の増 加に対 して XMCD 強 度は減 少し ていmorb である。いずれも， 5d ホール 1 個あたりの磁気モーる。 Pt 層が薄い x ＝ 0.15 nm と 0.5 nm の試料では，ともメントの値である。mspin7mT，morb ともに，薄い Pt 膜厚に H⊥ 配置で H∥ 配置よりも大きな XMCD 強度が得られの試料ほど大きな値が得られた。この傾向は H⊥ ，H∥ のて い る 。 一 方 ， Pt 層 の 厚 い x ＝ 1 nm と 2 nm の 試 料 で

両磁場配置ともに見られ，XMCD スペクトルの Pt 膜厚依は，両配置での XMCD 強度に差は見られない。この結果

存性とも一致している。

から，Co との界面近くの Pt では何らかの磁気的な異方性

つぎに，H⊥ と H∥ 配置での差について見ていく。mspinが生じており，界面から 1 nm 程度離れるとその異方性は

7mT については， Pt 膜厚の薄い x ＝ 0.15, 0.5 nm の場合非常に小さくなると推定される。

にのみ有意な差が見られ，Pt が厚い x ＝1, 2 nm では実験
誤差内で一致している。3d 遷移金属元素については，H⊥. 磁気光学総和則（sum rules）と H∥ 配 置 で の MCD や ， MCD の 角 度 依 存 性 の 測 定 か

Pt の磁気モーメントの値や，異方性に関する情報を得ら， mspin と mT が独立に決定されている12,13) 。また，魔るために，磁気光学総和則（sum rule）を使った解析を行）での測定によって， mT の法角（ magic angle: a ＝ 54.7 °った。 Sum rule は吸収原子の軌道磁気モーメント morb ，寄与を消し， mspin のみを得ることができている13)。この

スピン磁気モーメント mspin および磁気双極子モーメント

ような手法が可能なのは，3d 遷移金属元素では交換相互mT と XMCD スペクトルの積分強度を結びつけるもので作用にくらべて結晶場やスピン軌道相互作用の大きさが十204 ● July 2004 Vol.17 No.4

トピックス ■ Co/Pt 磁性膜の Pt 層に誘起された磁気モーメントとその異方性

Table 2.

Magnetic moments of a Pt atom at the CoPt interface

mspin

m orb

m spin＋morb

7 mT

0.333

0.053

0.386

0.022

mB/hole

0.561

0.090

0.656

0.037

mB/atom

モーメントに相当する。全磁気モーメント mspin＋morb は，0.39 mB/hole という値が得られた。Pt の 5d ホール数として，よく似た系についての理論計算による値 1.718)を使うと，今回得られた全磁気モーメントの値は Pt原子あたり0.66 mB に相当する。この値は，これまで報告されている
Co50Pt50 合金薄膜7) での値と比べて 2 倍大きく， Ni / Pt 多層膜15) の 3 倍の大きさである。 Co との界面に接した Ptのもつ磁気モーメントの大きさは，原子の状態で同じ d9電子配置をとる Ni19) に匹敵する。軌道磁気モーメントmorb の値は，0.053 mB/hole（＝0.09 mB/atom）であり，これは全磁気モーメントの14 に相当する。他の Pt を含む磁性体と同じ程度の割合の軌道磁気モーメントをもつことがわかった。

Figure 6. Pt magnetic moments deduced from the measured
dichroism spectra using the sum rules: (a) spin and magnetic dipole
moments, (b) orbital magnetic moments. In both ˆgure, red (blue)
circle denotes the result for H ⊥ (H∥) conˆguration.

分小さいため，スピンが等方的であるという近似が成り立

. 界面からの距離による磁気モーメントの分布

Fig. 6 に示した結果は， Pt の d ホール 1 個あたりの磁気モーメントを Pt 層全体で平均した値である。すなわ
ち，次式のように表される。

mš (x)＝

1xx

fm(t)dt(5 )0

つからである。一方，Pt などの 5d 遷移金属では，スピン軌道相互作用が二桁も大きいために， XMCD の角度依存

ここに，mš (x) が各 Pt 膜厚 x の試料に対する平均磁気モー性の適用は難しいといわれていた11) 。しかし，最近，小メントである。実験で得られた一連の mš ( x ) の測定値か

口と獅子堂は第一原理計算によって， Pt においてもスピら，界面からの距離 t に対する Pt 磁気モーメントの分布

ンが等方的と見なせることを指摘した17) 。この指摘に基関数 m ( t) を決定する。そのために，まず mš (x ) と対応す

づくと，ここで観測された H⊥ と H∥ 配置における mspin 

る膜厚 x の値を掛け合わせたのちに，それぞれの積の間で7mT の差は，すべて mT の項によるものと解釈できる。しの差分を取る処理を行った。

たがって，スピン磁気モーメント mspin の真の値は， H⊥

このようにして得られた磁気モーメントの分布を Fig.

配置と H∥ 配置での二つの測定値の間に存在する。小口ら

7 に示す。Pt の磁気モーメントは，Co 界面からの距離にの Fe / Pt 系についての計算結果に基づき，以後の解析で対して指数関数的に減衰していくことがわかった。Fig. 7は mspin の値として H⊥ と H∥ 配置に対する mspin 7mT の実線で示すように，全磁気モーメントの変化は，平均値を使う。また，磁気双極子モーメント 7mT の値
は，両配置での測定値の差のおよそ半分と考えてよい。

Fig. 6 (b)の軌道磁気モーメント morb の値は，両配置でm(t )＝m0 exp (－t/d )(6 )という関数でよく再現できた。ベストフィットを与える特

実験誤差内で一致し，全ての Pt 膜厚で有意な差は観測さ性減衰距離は d＝0.41 nm であった。この値はおよそ Pt 2

れなかった。 CoPt 合金薄膜では Pt の軌道磁気モーメン

原子層に相当し，Co 膜と Pt 膜の界面での磁気的な相互作

トの異方性が報告されており6,7) ，垂直磁気異方性の起源

用はこの程度の距離まで及んでいることがわかった。図かだといわれている。しかし，今回試料として用いた Co 膜

らわかるように，界面から 1 nm 以上では Pt のモーメン

上の Pt は，このような軌道モーメントに起因する磁気異トは急激に小さくなっている。全磁気モーメントの 90 

方性を持たないといえる。

が，界面から 1 nm （ 4 原子層）以内の範囲に集中してい

Table 2 に， x ＝ 0.15 nm に対する磁気モーメントを示る。界面からの距離による減衰のしかたは，スピン磁気す。これらの値は，ほぼ Co との界面に接した Pt の磁気モーメントと軌道磁気モーメントで同じ程度であった。全

July 2004 Vol.17 No.4 ● 205メントと軌道磁気モーメントを独立に決定し，外部磁場方向に対するそれらの異方性の情報まで得ることができた。
ただし，われわれの方法では，磁気モーメント分布を求めるために， 4 種類の試料を使っており，それらの試料のPt 層以外の部分や，界面の状態が同一であるという仮定
によっている。
これまで，3d 遷移金属/Pt 多層膜についての XMCD 測
定によって， Pt 層の磁性や誘起磁化を調べる研究がいく
つか行われてきた。それらの結果は界面での電子状態の混成による Pt への誘起磁化の重要性を強調するものであっ
たが，XMCD で観測しているのは，多数枚の界面を平均した情報だった。したがって，試料である多層膜にはかな
り厳密な周期性が要求される。一方，今回われわれが試料としたのはただひとつの Co Pt 界面しか持たない二層膜である。したがって周期性を気にする必要がなく，よりス
Figure 7. Distribution of the Pt spin and orbital magnetic moments as a function of the distance from the CoPt interface.

トレートに界面付近の磁性を観測できている。しかも，厚さ 0.15 nm と い う ほ ぼ 1 原 子 層 の Pt に 対 し て も 明 瞭 な

XMCD 信号が得られ，その結果， Co 隣接した Pt の磁性をミクロスコピックな観点から明らかにした。
磁気モーメントに対する軌道磁気モーメントの割合は，界面から 0.5 nm 以内では， 14 程度の値を維持している。
それ以上界面から離れたところでは morb の誤差が相対的に大きいため，はっきりしたことはいえない。
これらの結果から，実質的な誘起磁化をもつのは Co 界

.

まとめ

本稿では，XMCD を用いた数原子層の Pt の磁気モーメントの測定について述べた。透過力の高い硬 X 線を使ってこのようなごく薄い Pt 層の磁性を検出することは，表面に近い 4 原子層以内の Pt 層のみだということが明らか

面敏感な軟 X 線 MCD とはちがった難しさがあり，ひとになった。実際の積層磁気記録膜において，メインの磁性

つの挑戦といってよい。それにもかかわらず，Co との界層への寄与（たとえば熱安定性や熱減磁特性の改善など）

面近くの Pt に誘起された磁気モーメントの値やその分もこの範囲の Pt 層からのものであろう。逆にいえば，磁布，異方性について定量性の高い結果が得られることが示

気記録膜の設計にあたって Pt 層厚さを 4 原子層以上にしされた。実際の垂直磁気異方性をもつ材料や記録媒体へのても，特性改善の効果は少ないということがいえる。ま応用も十分可能であり，また今後の発展として取り組んで

た，Pt 層は全磁気モーメントの 14 もの軌道磁気モーメ

いきたい。

ントをもつため，下地の磁性膜の組成や厚さによっては，反磁界に打ち勝つだけの垂直磁気異方性を発現させるためにはたらくと考えられる。
本 研 究 で 得 ら れ た Pt 層 の 誘 起 磁 気 モ ー メ ン ト の 値

謝辞
本稿で紹介した結果は，稲葉祐樹，島津武仁（東北大通研），園部義明（ HOYA ），圓山裕，磯濱陽一，石松直（ 0.69 mB / hole ），および界面からの減衰距離（ 0.41 nm ）樹，中村直道（広大院），宮川勇人（JASRI，現香川大），

は，Pt 層で被覆された FePt L10 ナノ粒子についての磁化河村直己（ JASRI ）の各氏との共同研究によって得られ測定による値（ 0.65 mB/atom, 0.44 nm )20)とよく一致してた。小口多美夫，獅子堂達也（広大院），小出常晴（物構いる。この一致は， Pt の誘起磁化の大きさや分布が下地研）の各氏には， XMCD の角度依存性について有益な議の磁性体の種類に大きくは依存しないことを示唆している。

論をしていただいた。池田

今回の試料とよく似た構造の Co/Pt 二層膜について，X

直氏と水牧仁一朗氏（JASRI）には，本研究を始めるにあたってご尽力いただいた。壽榮

線磁気反射による Pt の磁化分布測定が行われている21)。

松宏仁氏（JASRI）にはご助言と激励をいただいた。ここ

そこで報告されている分布関数はわれわれの結果とおおむにあらためて感謝申し上げる。なお，本研究は文部科学省

ね一致しているが，彼らは界面から 0.3 nm 以内の領域でナノテクノロジー総合支援プロジェクト（課題番号は磁気モーメントが一定としたモデルに基づいて磁気反射

2002B0648 NS2 np ， 2003A0463 NS2 np /BL39XU ）にデータをフィッティングしている。それに対して，われわ

よる援助の元に行われた。

れの得た磁気モーメント分布は特定のモデルには依存していない。また，界面から0.15 nm という非常に Co に隣接

参考文献

した Pt の磁性を観測している。さらに，スピン磁気モー1)

206 ● July 2004 Vol.17 No.4

K. Stoev, F. Liu, Y. Chen, X. Dang, P. Luo, J. Chen, K.

トピックス ■ Co/Pt 磁性膜の Pt 層に誘起された磁気モーメントとその異方性

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)
19)
20)

Kung, M. Lederman, M. Re, G. Choe and M. Zheng: 47th
Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials,
Tampa, Florida, USA, Nov. 2002.
P. F. Carcia: J. Appl. Phys. 63, 5066 (1988).
Y. Sonobe, H. Muraoka, K. Miura, Y. Nakamura, K. Takano, A. Moser, H. Do, B. K. Yen, Y. Ikeda, N. Supper and W.
Weresin: IEEE Ttans. Mag. 38, 2006 (2002).
S. R äuegg, G. Sch äutz, P. Fischer, R. Wienke, W. B. Zeperand H. Ebert: J. Appl. Phys. 69, 5655 (1991).
H. Maruyama, F. Matsuoka, K. Kobayashi and H.
144, 43 (1995).
Yamazaki: J. Mag. Mag. Mater. 140
W. Grange, M. Maret, J. P. Kappler, J. Vogel, A. Fontaine,
F. Petro, G. Krill, A. Rogalev, J. Goulon, M. Finazzi and N.
B. Brookes: Phys. Rev. B 58, 6298 (1998).
W. Grange, I. Galanakis, M. Alouani, M. Maret, J. P. Kappler and A. Rogalev: Phys. Rev. B 62, 1157 (2000).
M. Suzuki, H. Miyagawa, N. Kawamura, H. Muraoka, Y. Inaba, T. Shimatsu, Y. Sonobe, Y. Isohama, N. Nakamura, N.
Ishimatsu and H. Maruyama: The 12th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure (XAFS12), Malm äo,
Sweden, June 2003; to be published in Phys. Scripta.
M. Suzuki et al.投稿中．
H. Maruyama, M. Suzuki, N. Kawamura, M. Ito, E. Arakawa, J. Kokubun, K. Hirano, K. Horie, S. Uemura, K.
Hagiwara, M. Mizumaki, S. Goto, H. Kitamura, K. Namikawa and T. Ishikawa: J. Synchrotron Rad. 6, 1133 (1999).
J. St äohr and H. K äonig: Phys. Rev. Lett. 75, 3748 (1995).
D. Weller, J. St äohr, R. Nakajima, A. Carl, M. G. Samant, C.
Chappert, R. M áegy, P. Beauvil-lain, P. Veillet and G. A.
Held: Phys. Rev. Lett. 75, 3752 (1995).
T. Koide, H. Miyauchi, J. Okamoto, T. Shidara, A. Fujimori,
H. Fukutani, K. Amemiya, H. Takeshita, S. Yuasa, T.
Katayama and Y. Suzuki: Phys. Rev. Lett. 87, 257201 (2001).
小出常晴新しい放射光の科学95（講談社，2000年）．
F. Wilhelm, P. Poulopoulos, G. Ceballos, H. Wende, K.
Baberschke, P. Srivastava, D. Benea, H. Ebert, M. Angelakeris, N. K. Flevaris, D. Niarchos, A. Rogalev and N. B.
Brookes: Phys. Rev. Lett. 85, 413 (2000).
B. T. Thole, P. Carra, F. Sette and G. van der Laan: Phys.
Rev. Lett. 68, 1943 (1992); P. Carra, B. T. Thole, M. Altarelli and X. Wang: Phys. Rev. Lett. 70, 694 (1993).
T. Oguchi and T. Shishidou: Phys. Rev. B (2004) in press.
C. Ederer, M. Komelj, M. F äahnle and G. Sch äutz: Phys. Rev.
B 66, 094413 (2002).
近角聰信強磁性体の物理(上)184（裳華房，1978年）．
S. Okamoto, O. Kitakami, N. Kikuchi, T. Miyazaki, Y.
Shimada and T.-H. Chiang: J. Phys.: Condens. Matter 16,

21)2109 (2004).
J. Geissler, E. Goering, M. Justen, F. Weigand, G. Sch äutz, J.
Langer, D. Schmitz, H. Maletta and R. Mattheis: Phys. Rev.
B 65, 020405 (2001).

著者紹介

鈴木基寛
財団法人高輝度光科学研究センター
E-mail: m-suzuki＠spring8.or.jp
専門X 線分光

略歴1997 年 3 月東 京理 科大 学大 学院理 学研 究科 博士 課程 退学，同年 4 月理化学研究所大型放射光研究室基礎科学特別研究員， 1998 年 11 月から現職。 SPring-8 ビームラインの建設や実験ステーションの立ち上げ， X 線領域での変調分光法の開発を行う。最近は磁性薄膜の XMCD 実験
や，顕微 XMCD 法の開発に取り組んでいる。

村岡裕明
東北大学電気通信研究所

教授

E-mail: muraoka＠riec.tohoku.ac.jp
専門電子工学及び磁気記録工学

略歴1981 年東北大学大学院工学研究科電気及び通信工学専攻
博士課程修了，同年松下通信工業株式会社入社。 1990 年
東北大学電気通信研究所， 1993 年同助教授， 2000 年同教授，現在に至る。垂直磁気記録を用いる高密度磁気ストレージに関する記録方式とデバイスシステム技術の研究に従事。工学博士。日本応用磁気学会，電子情報通信学会，映像情報メディア学会，IEEE，各会員。

Magnetic moment and anisotropy in the top Pt layer of Co/Pt bilayer ˆlms
Motohiro SUZUKI
Hiroaki MURAOKAJASRI/SPring-8 Kouto 111, Mikazuki, Sayo, Hyogo 6795198, JapanRIEC Tohoku University Katahira 211, Sendai, Miyagi 9808577, Japan

Abstract
The magnetic properties of a few atomic Pt layers on a 15 nm-thick Co ˆlm were studied by X-ray magnetic circular dichroism spectroscopy at the Pt L2, 3 edges for two diŠerent directions of external magnetic ˆeld. The spinand orbital magnetic moments of the Pt 5d electrons were separated using the sum rules, and the anisotropy of themagnetic moments was addressed. The Pt magnetization proˆle as a function of distance from the CoPt interface
was determined using data from a series of ˆlms with various Pt thicknesses. This magnetization proˆle was approximated by an exponential function with the decay length of 0.41 nm, which characterizes the eŠective rangeof the magnetic coupling between Co and Pt. The total magnetic moment of a Pt atom located very close to the interface was 0.66 mB/atom and included 14 orbital moment.

July 2004 Vol.17 No.4 ● 207